日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

一般論文～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

アルコール溶媒誘起結晶化が生分解性ポリ乳酸フィルムの構造に与える影響
権 藤

大 揮＊、和 田隆 之＊、兼 橋

真 二＊、佐 藤

修 一＊、永 井

一 清＊

Effects of Alcohol Solvent-induced Crystallization
on Biodegradable Poly(Lactic Acid) Film
Daiki GONDO*, Takayuki WADA*, Shinji KANEHASHI*, Shuichi SATO* and Kazukiyo NAGAI*
包装材料において生分解特性を持ち植物や生ごみを原料とする機能性材料であるポリ乳酸 (PLA) が注目されている。本報では PLA フィルムをメタノールおよびエタノール溶媒中に含浸させ、この溶媒処理により起きた PLA フィル
ムの高次構造の変化を詳細に研究した。本研究においてアルコール処理により PLA フィルムは白濁を起こし、溶媒誘起型の結晶化が起きることが明らかとなった。また、アルコール溶媒誘起結晶化による PLA フィルムの結晶構造は α型とβ型の 2 種類が混在した結晶構造を形成することが明らかとなった。メタノールに含浸させたものはほぼ α 型を示したが、エタノールに含浸させたものは α 型とβ型が半分の割合を示した。興味深いことに、一般的な結晶性フィルム
は非晶性フィルムよりも密度が増加するのに対して、アルコール溶媒誘起結晶化させた PLA フィルムは非晶性フィル
ムよりも密度が低下する傾向を示した。

Poly(lactic acid) (PLA) is an environmentally-friendly biodegradable polymer substance. PLA is
used as a material in packaging, automotive, and electronic applications. For such applications, polymer
materials are exposed to organic solvents during use. However, there has been no systematic researchon the interactions between the PLA polymer segments and organic solvents. In this current study, we
discovered the phenomena of no change in chemical structure, but liquid alcohol (i.e., methanol andethanol)-induced crystallization of PLA membranes at 35°C for 24 hours. The PLA films immersed intomethanol and ethanol solvents had a crystalline structure. The effects of immersing solvent on the
crystallinity and crystal structure were systematically investigated. The alcohol solvent-induced
crystallization formed a crystallized mixture of α- and β-forms. The PLA film immersed into methanol
solvent almost formed α-form crystal structure, while that immersed into ethanol solvent formed a
crystallized mixture of α- and β-forms in each half ratio. Interestingly, unlike common crystalline
polymer films, the density of these crystalline PLA films was smaller than that of the amorphous ones.
キーワード：ポリ乳酸、PLA、アルコール、溶媒誘起結晶化、結晶構造、フィルム、生分解性高分子
Keywords : Poly(lactic acid), PLA, Alcohol, Solvent-induced crystallization, Crystalline structure, Film,

Biodegradable polymer＊ 明治大学理工学部応用化学科 (〒214-8571 川崎市多摩区東三田 1-1-1)
Department of Applied Chemistry, Meiji University 1-1-1 Higashimita, Tama-ku, Kawasaki 214-8571, Japan
TEL:044-934-7211, FAX:044-934-7906, Email:nagai@meiji.ac.jp－ 501－

アルコール溶媒誘起結晶化が生分解性ポリ乳酸フィルムの構造に与える影響

1. 緒 言との相互作用を研究したものはほとんどない。

多くの合成高分子材料は、廃棄後も分解

本 研 究 に お い て PLA フ ィ ル ム と ア ル

されず環境中に半永久的に残存することか

コール溶媒の相互作用を研究し、溶媒誘

ら、これらのプラスチック廃棄物による環起型の結晶化が起きることを明らかにし境破壊が問題となり年々深刻化している。

た 。PLA の 結 晶 化 と し て 熱 誘 起 に よ っ て

さらに、プラスチックの原料はいずれ枯渇

結 晶 化 す る も の 、キ シ レ ン な ど の BTX 成する化石資源であるという決定的な問題を分によって結晶化するものが過去報告さ抱えている。このような背景から、生分解

れ て い る 3, 4) 。 し か し 、 ア ル コ ー ル に よ特性を持ち植物や生ごみを原料とする機能

る結晶化の詳細を報告したものはない。

性材料であるポリ乳酸 (PLA) が注目され本報ではメタノール、エタノールのアルている。PLA は融 点 が 低 く 、 成 型 加 工 しコ ー ル 溶 媒 誘 起 型 の 結 晶 化 が PLA フ ィ易いという特徴を持ち、高い透明性や破ルムの高次構造に与える影響について報壊 強 度 を 持 っ て お り 、石油由来のプラスチ告する。

ックの代替材料として生体材料や建装材料、包装材料、エレクトロニクス分野などへの2. 実 験

応用が期待されている環 境 に や さ し い 環

2.1 実 験 試 料

境調和型材料である。

本研究で用いた非晶性の PLA フィルムは一方、このような使用用途において、材前報において報告したサンプルと同じもの

料は空気に曝されているため酸化劣化等を使用した 3)。本研究の試料として PLA はの材料劣化に結び付く酸素透過性は重要

NatureWorks 社製、製品番号 4032D を用いな 因 子 で あ る 。二 酸 化 炭 素 の バ リ ア 性 は 、た。光学異性体である L 体と D 体の組成比

包装材料として必要な特性である。さらは L 体 が 96.0–96.8%、D 体 が 3.2–4.0%でに、水素やメタン等のエネルギー用途のある。

気体を保管する樹脂部材への適応にも興PLA フィルムは、ジクロロメタン (純正

味 が 持 た れ て お り 、過 去 PLA フ ィ ル ム の化学株式会社製、特級) を溶媒として用い

気体透過性に関する研究報告がされていた溶剤キャスト法により作製した。試料に

る

1-3)

対して 2 wt%になるようにキャスト溶液を。

また、このような応用分野においてア

調製し、ガラス製のフラットシャーレ上にルコールなどの有機溶媒に暴露された条件

キャストし、48 時間静置することによりジ下で使用される場合もある。これら有機溶

クロロメタンを揮発させ、PLA フィルムを媒との相互作用を研究することは重要であ得た。その後真空オーブン中で、70°C の熱るにも関わらず、PLA フィルムの有機溶媒処理条件下で 48 時間加熱真空乾燥を行っ－ 502 －

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

た。加熱乾燥後にすぐに取り出し、大気中

NMR (日 本 電 子 株 式 会 社 製 ) を 用 い て 、で室温まで急冷させ、試料フィルムを得た。

測 定 温 度 25°C、測 定 溶 媒 に は ISOTEC 社得られた PLA フィルムの残存溶媒の除去

製 ク ロ ロ ホ ル ム −d を 用 い た 。

1はプロトン核磁気共鳴 ( H-NMR) スペク

フ ー リ エ 変 換 赤 外 分 光 (FT-IR) ス ペ

トルで確認した。乾燥フィルム厚 35–45 µm

ク ト ル 測 定 は 日 本 分 光 製 FT-IR4100 を 用の範囲のフィルムで各フィルム厚の誤差は±1 µm のものを用いた。

い 、 KBr 法 に よ り 測 定 を 行 っ た 。 測 定 条
件 は 、分 解 能 2 cm –1 、積 算 回 数 32 回 、測定 範 囲 500–4000 cm –1 、 測 定 温 度 23±1°C

2.2 膨 潤 度 測 定
PLA フ ィ ル ム の ア ル コ ー ル 溶 媒 の 膨 潤で行った。
フィルム密度測定は浮沈法により行っ度測定は、フィルムを化学天秤で乾燥時のフィルム重量として測定した後、過剰の 有 機 溶 媒 に 35±1°C の 温 度 条 件 下 で 24

た 。 純 水 に 硝 酸 カ ル シ ウ ム 四 水 和 物 (純正化学株式会社製) を溶解して、溶液中

時間含浸させた。フィルムを取り出し濾でフィルムが完全に静止するように溶液

紙で表面に付着した溶媒を素早く拭き取

濃度を調製し、その時の溶液の密度を比った後、膨潤時のフィルム重量を測定し

重 計 で 測 定 し た 。 測 定 温 度 は 23±1°C とた。この実験より、以下の式を用いて膨した。
熱 特 性 測 定 は 、 PerkinElmer 社 製

潤度を算出した。

Swelling ( wt% ) =WS - WD× 100
WD

Diamond DSC を 用 い て 行 っ た 。 測 定 は(1)

20−200°C の 温 度 範 囲 に お い て 昇 温 速 度

こ こ で 、 WS は 膨 潤 時 フ ィ ル ム 重 量

10°C/min の 条 件 で 行 い 、ガ ラ ス 転 移 温 度(mg) 、 W D は 乾 燥 時 フ ィ ル ム 重 量 (mg)T g (°C) は 吸 熱 転 移 の 中 間 点 の 温 度 と しをそれぞれ表している。

た 。 ま た 結 晶 化 温 度 T c (°C) 、 及 び 融 点
T m (°C) は そ れ ぞ れ の ピ ー ク の 極 大 値 における温度とした。結晶構造と結晶化度

2.3 キャラクタリゼーション
本研究におけるアルコール溶媒の膨潤との議論で使用するため、1 回目の昇温

度 測 定 後 の フ ィ ル ム に 対 し て 70°C の熱測定のデータから各温度を決定した。結処理条件下で 48 時間加熱真空乾燥を行い、晶 化 度 X C − DSC (%) は 以 下 の 式 か ら 計 算

1

した。

H-NMR スペクトル上で残存溶媒の完全除去を観察した後、各 種 物 性 の 測 定 を 行 っ た 。

X C - DSC =各測定は少なくとも３サンプルで再現性が得られることを確認した。
1∆H m + ∆H c
∆H m0

× 100

(2)

こ こ で 、 ∆H m 及 び ∆H c は そ れ ぞ れ ポ リ マ

H-NMR ス ペ ク ト ル 測 定 は 500 MHz

ー の 融 解 及 び 結 晶 化 エ ン タ ル ピ ー (J/g)－ 503 －

アルコール溶媒誘起結晶化が生分解性ポリ乳酸フィルムの構造に与える影響

(a)

Photo
PhotoNon-immersed
Non-immersed

POM
POMNon-immersed
Non-immersed

SEM
SEM Non-immersed
Non-immersed

Photo
Photo Methanol
Methanol

POM
Methanol
POM Methanol

SEM
SEMMethanol
MethanolPhoto Ethanol
Photo
Ethanol

POM
POM Ethanol
Ethanol

SEM Ethanol
SEM
Ethanol(b)(c)

Fig.1 Photograph, POM, and SEM images of (a) PLA films, (b) PLA films immersed intomethanol and (c) PLA films immersed into ethanol－ 504 －

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

Table1 Characterization of PLA films immersed into methanol and ethanol
Non-im me rsed a)

Methan ol

E thanol–

14.0 ± 1.4

8.7 ± 0.5

Density (g/cm )1.257 ± 0.001

1.241 ± 0.001

1.252 ± 0.001

Tg (°C)60.3 ± 2.1

62.6 ± 0.4

62.6 ± 0.3

T c (°C )−110 .8 ± 0.3

109.0 ± 1.2

Tm (°C)−145.4 ± 0 .3, 150.1 ± 0.2

143.4 ± 0.6, 1 50 .3 ± 0.3

S olvent
Sw elling (wt%)
3∆ H c (J/g)−–0.3 ± 0.1–0.5 ± 0.1∆ H m (J/g )−26.2 ± 2.0

24.7 ± 1.3

X C − D SC (% )027.9 ± 2.1

25.0 ± 1.5

X C − WAX D (% )035.5 ± 3.5

37.1 ± 3.1

X Cα− WA XD (%)

0

32.5 ± 3.5

19.3 ± 18.5

X C β −WA XD (% )03.0 ± 3.0

17.8 ± 17.80

92.0 ± 8.0

51.0 ± 49.0

X Cα − WAX D
X Cα − WAX D + X C β− WAX D

a)

(%)

Data from Reference (3)を 表 し 、 ∆Hm0 は 無 限 結 晶 厚 を 持 つ 100%
L-donor の結晶性 PLA の融解エンタルピー

530 nm 加色された干渉像を観察した。
走査型電子顕微鏡分析 (SEM) は日立ハイテクノロジーズ株式会社製日立高分解電界放(93 J/g) を表す 5)。
広角 X 線回折スペクトル (WAXD) 測定は
株 式 会 社 リ ガ ク 製 RINT 1200 X-Ray
Diffractometer を用いて、反射測定を 3−30°までの回折角 2θ を読み取ることで行った。測定

出型走査電子顕微鏡 S-5200 を用い加速電圧 5kV で観察を行った。

３． 結果と考察
3.1 膨潤度、フィルム密度測定

条件は、管球 Cu-Kα、X 線波長 1.54 Å、管電Fig.1 に本研究において用いたアルコール圧 40 kV、管電流 20 mA、開始角度、サンプ

溶媒に含浸させた PLA フィルムの外観写真

リング角度 0.020°、走査速度 2.000°/min、測を示す。アルコール処理を行うことで全体的

定温度 23±1°C で行った。平均的な高分子鎖に白濁する傾向を示した。その傾向はエタノ間隙を示す d-spacing (Å) の値は Bragg 条件よールよりもメタノールの方が顕著であった。

り算出した。結晶化度 XC−WAXD (%) は WAXD

Table1 に本研究で用いた PLA フィルムのパターンの結晶部のピーク強度の比から計算

膨潤度測定の結果、およびフィルム密度測定の結果をまとめる。メタノール、エタノールした。
偏光顕微鏡 (POM) 観察は BX-51 (オリンに含浸させた PLA フィルムの膨潤度はそれ

パス株式会社製) を用いてクロスニコル条件

ぞれ、14.0、8.7 wt%であり、メタノールの方で観察を行った。検板には鋭敏色板を用い、が PLA フィルム内に取り込まれやすいこと－ 505 －

アルコール溶媒誘起結晶化が生分解性ポリ乳酸フィルムの構造に与える影響が明らかとなった。

クトルを Fig.3 に、解析結果を以下に示す。

PLA フィルムの調製条件はその密度に強1

H-NMR (500 MHz, CDCl3-d, δ)：1.57–1.59

く影響を及ぼす。事実、非晶性の PLA フィル

ppm (3H, H1)、5.10–5.19 ppm (H, H2)。FT-IR：

ムは文献値では 1.248–1.27 g/cm3 を示してい2960 cm–1 and 2870 cm–1 (C–H 伸縮振動) 、る 6-9)。本研究で使用した溶媒処理していない

1750 cm–1 (C=O 伸縮振動) 、1470 cm–1 (C–H

非晶性の PLA フィルムの密度は 1.257 g/cm3

伸縮振動, C–H 変角振動) 、1180 cm–1 andであり、文献値の範囲内であった。

1080 cm–1 (C–O–C 変角振動)。使用した全てそれに対しメタノール、エタノールに含浸の PLA フィルムに関してピークの位置の変処理させた後の乾燥 PLA フィルムの密度は化は観察されなかった。以上のことより、ア3それぞれ 1.241、1.252 g/cm であり、どちらもルコール溶媒に含浸させても PLA フィルム

フィルム密度の低下が観察された。膨潤度がの化学構造は変化しないことが明らかとな高いメタノール処理した PLA フィルムの方った。

がフィルム密度の減少は顕著であった。これ
らアルコール処理した PLA フィルムの高次

3.2.2

DSC 測定による構造解析

Fig.4 に本研究で用いた PLA フィルムの構造解析を行った。

DSC カーブを示す。また、DSC カーブより算
3.2 フィルムの構造解析出した Tg、Tc、Tm 、∆Hc、∆Hm 及び、算出し3.2.1 NMR、FT-IR 測定による構造解析

た結晶化度を Table1 にまとめる。アルコール本 研 究 で 用 い た PLA フ ィ ル ム の処理していない PLA フィルムには明確な結

H-NMR スペクトルを Fig.2 に、FT-IR スペ

晶化温度及び融点のピークが観察されなかっ

1

O

2
O

n

CH3

Ethanol
AbsorbanceIntensity

1

Ethanol

Methanol

MethanolNon-immersed

Non-immersed

10

8

6

4

2

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0δ(ppm)

Wavenumber (cm-1)

Fig.2 NMR spectra of PLA films immersed intomethanol and ethanol

Fig.3－ 506 －

FT-IR spectra of PLA films immersed
into methanol and ethanol日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

た。PLA 試料の調製条件はその熱的特性に強過程における結晶の再組織化、および結晶構

く影響を及ぼす。事実、PLA フィルムの Tg造の違いが融解挙動に影響を与えたためであは、文献値では 55–69°C と広範囲を示していると推察される。これらの結晶構造解析を他る

1, 9-15)。本研究で使用した PLA フィルムのの分析方法において行った。

Tg の値は全て同程度であり、60.3–62.6°C であった。本研究の測定値はほぼ文献値と同程度

3.2.3 FT-IR 測定による結晶構造解析
Fig.5 に本研究で用いた PLA フィルムのの値を示した。
PLA フ ィ ル ム の Tc の 値 は 、 文 献 値 で は880–980 cm−1 部分の FT-IR スペクトルを示す。

79–118°Cと異なる 1, 9-15) 。本研究で使用した

一般的に、PLA の非晶性部分を示すピークは

PLAフィルムのTcの値は109.0–110.8°Cであっ

955 cm−1 付近に現れる 16)。PLA の結晶構造はた。本研究の測定値はほぼ文献値と同程度のその条件によりα型やα’型もしくはβ型を形値を示した。

成する。α、α’、β 型の結晶構造に由来するピ

PLA フ ィ ル ム の Tm の 値 は 、 文 献 値 で はークはそれぞれ、923、924、912 cm−1 付近に

149–192°Cと異なる1, 9-15)。本研究で使用した現れることが報告されている 17-20)。本研究でPLAフィルムのTmの値は143.4–150.3°Cであっ得られたフィルムにおいて、そのピーク位置た。本研究の測定値はほぼ文献値と同程度のはメタノールに含浸させたフィルムにおいて値を示した。また、興味深いことにアルコー

923 cm–1 付近にピークが観察された。それにル処理したPLAフィルムは144°Cと150°C付近

対して、エタノールに含浸させたフィルムはの２箇所に吸熱ピークが観察された。この二917 cm–1 付近にピークが観察された。β 型の

重吸熱ピークの原因としてはDSC測定の昇温
955 cm-1

923 cm-1 912 cm-1

Ethanol
AbsorbanceHeat flow endothermic

Ethanol

Methanol

MethanolNon-immersed

40

80
120
160
o
Temperature ( C)Nonimmersed

200

980

960

940

920

900

880

Wavenumber (cm-1)

Fig.4 DSC curves of PLA films immersed intomethanol and ethanol

Fig.5 FT-IR spectra from 880 to 980 cm-1
of PLA films immersed into methanol
and ethanol－ 507 －

アルコール溶媒誘起結晶化が生分解性ポリ乳酸フィルムの構造に与える影響

15d-spacing (Å)
510d-spacing (Å)
4

(a)

(b)

3
o

22.5 , 3.9 Åo16.6 , 5.3 Åo29.3 , 3.1 Å

Ethanolo19.0 , 4.6 Åo16.7 , 5.3 Åo19.1 , 4.6 Å

Methanolo

22.5 , 3.9 Å

Intensity

Intensity

Ethanol

MethanolNon-immersed

5

10

15
20
2θ(degree)25o29.3 , 3.1 Å

Non-immersed

30

20

22

24
26
2θ(degree)28

30

Fig.6 Wide-angle X-ray diffraction patterns (a) from 3 to 30° and (b) from 20 to 30° of
PLA films immersed into methanol and ethanol
結晶構造に由来する 912 cm−1 付近にわずかにに対し、アルコール処理した PLA フィルムはピークが検出されていることから、エタノー

結晶構造を有することが明らかとなった。文ルに含浸させたフィルムはα型と β 型の結晶

献より、16.7°、19.1°のピークは PLA 結晶の構造を形成しているものと推察した。DSC 測それぞれ (200) と (110) 面、および (203) 面

定において、結晶の融解ピークが 144°C、からの回折ピークをあらわすα型の結晶構造

150°C 付近に 2 つピークが現れたことと合わを示すものである。このα型結晶は斜方晶構せて考えるとその結晶構造は α 型と β 型の 2造を有し、空間群は P212121 、格子定数はつの結晶構造が混在しているものと推察され

A=6.16 Å、B=10.60 Å、C=28.88 Å、α=β=γ=90°る。

である 16, 17, 21, 22)。他の PLA の結晶構造として
回折角 16.4°、18.7°、24.6°にα’型の結晶構造のピークが観察される。α’型はα型に比べて3.2.4 WAXD 測定による結晶構造解析
加えて WAXD による結晶構造解析を行っわずかに結晶格子の大きい構造を示す 17, 23, 24)。

た。Fig.6(a) に本研究で用いた PLA フィルム

さらに、他の PLA の結晶構造として回折角の WAXD パターンを示す。アルコール処理し16.5°、18.8°、30.0°にβ型の結晶構造のピークていない PLA フィルムに関してはブロードが観察される。PLA のβ型結晶は三方晶構造

なハローを示したのに対し、アルコール処理

を 有 し 、 空 間 群 は P32 で あ り 、 格 子 定 数

した全てのフィルムにおいて 16.6°と 19°付近

A=B=10.52 Å、C=8.80 Å、α=β=90°、γ=120°に鋭いピークが観察された。アルコール処理である 18, 25)。β型結晶はα型結晶に比べ、各格していない PLA フィルムは非晶性であるの子定数が相対的に大きいことから、比較的疎－ 508 －

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

な空間が形成されている。今回の実験結果よ5.8

り、16.5°付近にピークが現れたことからα’型

5.6d-spacing (Å)
5.4
5.2

5

もしくはβ型の結晶構造が形成されていると推察される。

Total

一般的にα’型、β型に関しては、β 型では30.0°付近に (003) 面のピークが検出されるークが検出される 17, 23)。Fig.6(b) に 20–30°部
分の WAXD パターンを示す。アルコール処理

βIntensityのに対してα’型では 24.6°付近に (116) 面ピ

α

した PLA フィルムは 29.3°にわずかにピークが検出されたのに対し、24.6°にはピークが現れなかったことからα’型ではなく β 型の結晶構造を形成されることが明らかとなった。
今回明らかとなったα型と β 型のそれぞれ

15.0

Fig.7

に α 型、16.5°に β 型のピークトップにして、ガウス関数による波形分離を行い算出した。
結果を Table1 に示す。メタノールに含浸させた PLA フィルムは、ピーク分離からは β 型の結晶構造のピークは検出されずほぼα型で構成されていることが明らかとなった。それぞれの結晶化度は α 型の XCα–WAXD が 32.5%で β型の XCβ−WAXD が 3.0%であり、90%以上の割合
でほとんどが α 型の結晶構造をとることが明らかとなった。一方、エタノールに含浸させたフィルムはピークトップが 16.6°であり低回折角側にシフトしていることから β 型の結晶構造の存在が観察された。それぞれの結晶
化度は α 型の XCα–WAXD が 19.3%で β 型のXCβ−WAXD が 17.8%であり、それぞれの結晶構造が約半分同士の割合で構成されていることが明らかとなった。合計した結晶化度はメタ

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

2θ(degree)の存在比を Fig.7 に示すように最もピーク強度が強い 16.6°付近のピークを基準に、16.7°

15.5

Waveform separation of Gaussianfunctions by Wide-angle X-ray
diffraction patterns

あり同程度の値を示したのに対してその結晶構造の構成比は溶媒の種類により異なることが本研究によって明らかとなった。
一般的な結晶性高分子とは異なり、本報によるアルコール溶媒誘起結晶化による結晶性
PLA フィルムは非晶性のものよりも密度が低い値を示した。結晶性フィルムの密度が非晶性フィルムよりも高い現象は、ポリ(4-メチ
ル-1-ペンテン)でも報告されている 26, 27)。これは、この高分子の結晶構造に由来するものである。本報の PLA で同定された結晶構造も同様の特性を示したものと推察した。
3.2.5 顕微鏡観察による結晶構造解析
結晶の分散状況の目安となる POM 画像を

ノールで処理した PLA フィルムは 35.5%、エFig.1 に示す。アルコール処理していないフィ

タノールで処理した PLA フィルムは 37.1%でルムは非晶性であり、分子の結晶配列を観察－ 509 －

アルコール溶媒誘起結晶化が生分解性ポリ乳酸フィルムの構造に与える影響

することができなかった。アルコール処理した。一般的な結晶性高分子とは異なり、結晶

た PLA フィルムでは色変化のドメインが均性 PLA フィルムの方が非晶性のものよりも一に分散していることが観察された。メタノ

密度が小さいという興味深い現象が発見されールに含浸させたフィルムは白濁が激しく鮮た。

明に色変化のドメインが観察できなかったが、そのドメインの１ユニットの大きさはメタノ＜参考文献＞ール、エタノールに含浸させた PLA フィルム

1) T. Komatsuka, A. Kusakabe, and K. Nagai,

共に 5 µm 程度であった。

Desalination, 234, 212 (2008)

本研究で使用した PLA フィルムの表面の2)

SEM 画像を Fig.1 に示す。アルコール処理していない非晶性の PLA フィルムのフィルム

T. Komatsuka, and K. Nagai, Polym. J., 41,455 (2009)3)

H. Sawada, Y. Takahashi, S. Miyata, S.

表面は滑らかであることが観察された。一方、

Kanehashi, S. Sato, and K. Nagai, Trans.

アルコール処理した PLA フィルムは表面でMater. Res. Soc. Jpn., 35, 241 (2010)の構造変化が観察された。結晶核からラメラ

4)

風に結晶成長していた。上述した POM 画像の色変化のドメインの１ユニットの大きさは、2461 (1998)
5)

E.W. Fischer, H.J. Sterzel, and G. Wegner,
Kolloid Z. Z. Polym., 251, 980 (1973)

ラメラ風の結晶の凸もしくは凹部分を表して6)いるものと推察される。

T. Iwata and Y. Doi, Macromolecules, 31,

A.G. Mikos, A.J. Thorsen, L.A. Czerwonka,
Y. Bao, R. Langer, D.N. Winslow, and J.P.

４． 結論

Vacanti, Polymer, 35, 1068 (1994)

本研究においてアルコール処理により

7)

Polymer, 47, 4676 (2006)

PLA フィルムは溶媒誘起型の結晶化が起きることを明らかにした。PLA フィルムはアル

I. Pillin, N. Montrelay, and Y. Grohens,

8)

L. Suryanegara, A.N. Nakagaito, and H.

コール溶媒に含浸させることで化学構造に変Yano, Compos. Sci. Technol., 69, 1187

化は起こらずに結晶化した。また、PLA フィ(2009)

ルムの結晶構造は α 型と β 型の 2 種類が混在

9)P. Sarazin, X. Roy, and B.D. Favis,
Biomaterials, 25, 5965 (2004)

した結晶構造を形成していることが明らかとなった。エタノールに含浸させた PLA フィル

10) C.C. Chen, J.Y. Chueh, H. Tseng, H.M.

ムの方がメタノールに含浸させたものよりも

Huang, and S.Y. Lee, Biomaterials, 24, 1167

β 型の存在比が高い傾向が観察された。アル

(2003)

コール溶媒誘起型の結晶構造は溶媒の種類に

11) E.A.R. Duek, C.A.C. Zavaglia, and W.D.

よってその比率が異なることが明らかとなっ

Belangero, Polymer, 40, 6465 (1999)－ 510 －

日本包装学会誌 Vol.20 No.６（2011）

Inoue, Macromolecules, 41, 4296 (2008)

12) J.H. Lee, T.G. Park, H.S. Park, D.S. Lee, Y.K.
Lee, S.C. Yoon, and J.D. Nam, Biomaterials,

25) J. Puiggali, Y. Ikada, H. Tsuji, L. Cartier, T.
Okihara, and B. Lotz, Polymer, 41, 8921

24, 2773 (2003)(2000)

13) H. Tsuji and K. Suzuyoshi, Polym. Degrad.

26) J.H. Griffith and B.G. Ranby, J. Polym. Sci.,

Stab., 75, 347 (2002)

44, 369 (1960)

14) N.A. Weir, F.J. Buchanan, J.F. Orr, D.F.
Farrar, and A. Boyd, Biomaterials, 25, 3939

27) B.G. Ranby, K.S. Chan, and H. Brumberger,
J. Polym. Sci., 58, 545 (1962)(2004)
15) F.L. Yao, Y. Bai, W. Chen, X.Y. An, K.D.
Yao, P.C. Sun, and H. Lin, Eur. Polym. J., 40,
1895 (2004)（原稿受付 2011 年 7 月 9 日）

16) J.M. Zhang, Y.X. Duan, H. Sato, H. Tsuji, I.
Noda, S. Yan, and Y. Ozaki, Macromolecules,
38, 8012 (2005)17) P. Pan, B. Zhu, W. Kai, T. Dong, and Y.
Inoue, J. Appl. Polym. Sci., 107, 54 (2008)
18) D. Sawai, K. Takahashi, A. Sasashige, T.
Kanamoto, and S.H. Hyon, Macromolecules,
36, 3601 (2003)
19) D. Sawai, T. Yokoyama, T. Kanamoto, M.
Sungil, S.H. Hyon, and L.P. Myasnikova,
Macromol. Symp., 242, 93 (2006)20) K. Takahashi, D. Sawai, T. Yokoyama, T.
Kanamoto, and S.H. Hyon, Polymer, 45,4969 (2004)
21) Y.M. Wang, S.S. Funari, and J.F. Mano,
Macromol. Chem. Phys., 207, 1262 (2006)22) S. Sasaki and T. Asakura, Macromolecules,
36, 8385 (2003)
23) J. Zhang, K. Tashiro, H. Tsuji, and A.J.
Domb, Macromolecules, 41, 1352 (2008)24) P. Pan, B. Zhu, W. Kai, T. Dong, and Y.

－ 511 －

（審査受理 2011 年 10 月 25 日）